— 52 — 



kennen wij eigenlijk alleen het quebrachiet als goed- gedefi- 

 nieerde chemische verbinding. Hel is zeker te verwonderen, 

 dat wij omtrent de samenstelling van een technisch zoo be- 

 langrijk natuurproduct als do Hevea-latex is uog zoo ge- 

 brekkig op de hoogte zijn. 



Dat bij de door indampen bereide rubber enzymen eene rol 

 zouden kunnen spelen, is geheel buitengesloten door de hooge 

 temperatuur, waarbij de monsters bereid werden. (3 uren bij 

 1050 C). 



Het scheen nog van belang, door een nader onderzoek uit 

 te maken, of hetzelfde verschil in oxydeerbaarheid aan den 

 dag treedt, wanneer de oxydatie niet te voren door het zonlicht 

 wordt ingeleid. Daartoe werd eene nieuwe proef ingezet, 

 waarbij de monsters van den beginne af alléén aan bestraling 

 door diffuus daglicht werden blootgesleld. Het resultaat was, 

 dat de oxydatie, zooals te verwachten was, nu veel langzamer 

 verliep; even duidelijk als bij de vorige proeven bleek ook 

 hier weer de oxydeerbaarheid der gecoaguleerde monsters veel 

 grooter dan die der door indamping bereide rubber-soorten. 



De resultaten van dit vergelijkend onderzoek omtrent de 

 oxydeerbaarheid van Hevea rubber stellen ons in staat, eene 

 aannemelijke verklaring te geven van de superioriteit der Para- 

 rubber vergeleken bij plantage-caoutchouc. 



Bij alle pogingen om de Braziliaansche bereidingsmethode 

 in een fabriekmatig procédé te verwezenlijken, heeft men 

 steeds de berooking beschouwd als den meest belangrijken 

 factor. Uit het boven beschreven onderzoek blijkt nu even- 

 WG : 



dat de door indamping van den latex zonder berooking bereide 

 rubber dezelfde geringe oxydeerbaarheid bezit als de op Brazi- 

 liaansche wijze bereide caoutchouc, (fig. H „105° C."en „Braz."); 



dat door berooking der gecoaguleerde rubber de oxydeerbaar- 

 heid nfet noemenswaardig verminderd wordt, (fig. H „azijn- 

 zuui" en „azijnzuur -l- rook"); 



dat steeds de door totale indamping van den latex bereide rub- 

 ber veel minder oxydeerbaar is dan de gecoaguleerde caoutchouc, 

 een resultaat, dat zeer wel in overeenstemming is met de be- 

 kende ervaring, dat Para-rubber (ook ingedampt!) veel ge- 



